Available online at https://jurnal.stikesmus.ac.id/index.php/avicenna
ANALISIS PERBANDINGAN KOMPOSISI PASIR DAN SEMEN UNTUK MENDAPATKAN BETON YANG TAHAN RADIASI SINAR X
The Analysis Of Sand And Cement Composition Comparison In Producing X-Ray Radiation Resistant Concrete
Fisnandya Meita Astari 1 , Muhammad Fakhrurreza 2 , Edwin Viky Hidayat 3 1,2,3 Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta
1 fisnandyameitaastari@unisayogya.ac.id*

## ABSTRAK
Latar  Belakang: Radiasi  sinar-X  banyak  digunakan  di  berbagai  bidang,  seperti medis,  industri,  dan  penelitian.  Namun,  radiasi  eksternal  dari  sinar-X  dapat membahayakan  kesehatan  manusia,  seperti  kanker  dan  mutasi  gen.expand_more Oleh  karena  itu,  diperlukan  upaya  untuk  mengendalikan  bahaya  radiasi  tersebut. Salah  satu  cara  untuk  mengendalikan  bahaya  radiasi  eksternal  adalah  dengan menggunakan perisai radiasi. Perisai radiasi adalah material yang mampu menyerap atau  meredam  radiasi  sehingga  tingkat  radiasi  yang  dipancarkan  ke  lingkungan dapat  diminimalisir.  Beton  merupakan  salah  satu  material  yang  potensial  untuk perisai radiasi.
Tujuan  penelitian: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menemukan  campuran  beton dengan  komposisi  pasir  dan  semen  yang  mampu  menghasilkan  nilai  koefisien atenuasi linier yang baik untuk perisai radiasi sinar-X.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan membandingkan variasi  komposisi  campuran  semen  dan  pasir.  Variasi  yang  diuji  adalah  1s:1p, 1s:2p, 1s:3p, 1s:4p, 1s:5p, 1s:6p, dan 1s:7p (semen:pasir). Pengujian dilakukan di Laboratorium Radiologi Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. Sampel beton dengan variasi komposisi yang berbeda-beda dibuat dan diuji dengan menggunakan sinar- X  dengan  energi  60  keV.  Nilai  koefisien  atenuasi  linier  dan  HVL  (Half  Value Layer) dihitung untuk setiap variasi komposisi.
Hasil: Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variasi  beton  dengan  perbandingan 1s:5p memiliki nilai koefisien atenuasi linier terbaik dibandingkan variasi lainnya. Nilai  rata-rata  koefisien  atenuasi  linier  untuk  1s:5p  adalah  0,837613415  cm-1, dengan nilai HVL rata-rata 0,827540186 cm. Nilai koefisien atenuasi linier yang tinggi  menunjukkan  bahwa  beton  dengan  variasi  1s:5p  mampu  meredam  radiasi sinar-X dengan baik.
Simpulan: Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  beton  dengan  komposisi semen dan pasir 1s:5p dapat menjadi pilihan yang baik untuk perisai radiasi sinar- X.
Kata Kunci : Pasir; Semen; Komposisi; Atenuasi; HVL
Fisnandya  Meita  Astari  et.al  (Analisis  Perbandingan  Komposisi  Pasir  Dan  Semen  Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)

## ABSTRACT
Background: X-rays are widely used in various fields such as medicine, industry, and research. However, external radiation from X-rays can be harmful to human health, causing cancer and gene mutations. Therefore, it is necessary to control this radiation  hazard.  One  way  to  control  external  radiation  hazards  is  by  using radiation shielding. Radiation shielding is a material that can absorb or attenuate radiation, minimizing the radiation level emitted into the environment. Concrete is a promising material for radiation shielding.
Research  Objectives:  This  research  aims  to  find  a  concrete  mix  with  a  sand-to- cement  ratio  that  yields  a  good  linear  attenuation  coefficient  value  for  X-ray radiation shielding.
Methods:  This  research  employs  an  experimental  method  by  comparing  various sand-to-cement  ratios.  The  tested  ratios  are  1s:1p,  1s:2p,  1s:3p,  1s:4p,  1s:5p, 1s:6p, and 1s:7p (cement:sand). Testing took place at the Radiology Laboratory of Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta. Concrete samples with different mix ratios were prepared and tested using X-rays with an energy of 60 keV. The linear attenuation coefficient and Half Value Layer (HVL) were calculated for each mix ratio. Results:  The  research  results  showed  that  the  concrete  mix  with  a  1s:5p  ratio exhibited the best linear attenuation coefficient compared to other variations. The average  linear  attenuation  coefficient  for  1s:5p  was  0.837613415  cm-1,  with  an average HVL of  0.827540186 cm. A high  linear  attenuation coefficient  indicates that the 1s:5p concrete mix effectively attenuates X-ray radiation.
Conclusion: The research findings suggest that concrete with a 1s:5p cement-to- sand ratio could be a suitable choice for X-ray radiation shielding. Keywords : External Radiation, Linear Attenuation Coefficient, HVL

## PENDAHULUAN
Menurut Syahria dkk., (2012), radiasi merupakan pemancaran energi dalam bentuk  gelombang  atau  partikel  yang  dipancarkan  dari  sumber  radiasi  atau  zat radioaktif.  Menurut  Supriyono  (2011),  radiasi  memiliki  sifat  tidak  dapat  dilihat, tidak berwarna, tidak dapat dirasakan, namun mempunyai efek yang bisa merusak sel-sel tubuh manusia dengan cara mengenai atau menembus tubuh manusia dalam dosis dan jangka waktu tertentu.
Menurut  Indrati  dkk.,  (2017)  radiasi  adalah  energi  atau  partikel  yang dipancarkan oleh sumber radiasi atau zat radioaktif tanpa melalui perantara. Radiasi memiliki 2 jenis yaitu radiasi pengion merupakan gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang mampu mengionisasi media yang dilaluinya seperti radiasi sinar-X, radiasi alfa, beta dan sebagainya. Sedangkan radiasi non pengion adalah pancaran  energi  dalam  bentuk  gelombang  maupun  partikel,  contoh  radiasi  non pengion adalah radiasi UV, infra red dan lain-lain.
Proteksi  radiasi  dibagi  menjadi  dua  yaitu  proteksi  radiasi  internal  dan eksternal. Proteksi radiasi internal pada umumnya dilakukan pada saat pemeriksaan kedokteran  nuklir  karena  sumber  radiasi  berada  di  dalam  tubuh  pasien  atau manusia. Proteksi radiasi eksternal dilakukan karena sumber radiasi berada diluar
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 20
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
tubuh  pasien  atau  manusia.  Terdapat  tiga  prinsip  proteksi  radiasi  eksternal  yang harus diketahui yaitu jarak, waktu, dan perisai (pelindung) (Utami dkk., 2014).
Persyaratan proteksi radiasi juga harus diterapkan dalam tahap perencanaan, desain, dan penggunaan fasilitas di Instalasi Radiologi atau semua bangunan yang memanfaatkan tenaga  radiasi dalam operasionalnya. Setidaknya  ada tiga prinsip untuk  proteksi  radiasi,  yaitu  justifikasi,  limitasi  dan  penerapan  optimisasi  serta keselamatan radiasi. (PERKA BAPETEN No 8 tahun 2011).
Pada  instalasi  atau  bangunan  yang  memanfaatkan  tenaga  radiasi  cara  yang sering  dilakukan  dalam  mengendalikan  radiasi  eksternal  adalah  dengan menggunakan penahan radiasi atau perisai ruangan agar dapat menciptakan kondisi lingkungan kerja yang aman. Dalam menentukan material yang digunakan untuk pembuatan perisai radiasi ada beberapa pilihan. Rahmawati (2011) mengemukakan bahwa, material yang dapat  digunakan sebagai  perisai  agar paparan radiasi  tidak menyebar ke tempat yang tidak diinginkan antara lain adalah beton, timbal, baja, dan  material  berat  lain.  Masing-masing  material  tersebut  memiliki  densitas  yang berbeda-beda  dimana  densitas  dari  masing-masing  bahan  juga  mempengaruhi kemampuan suatu  materi  menyerap radiasi  atau  biasa disebut dengan koefisiensi atenuasi. Kemampuan serapan suatu perisai menjadi lebih kecil ketika digunakan pada sinar radiasi berenergi tinggi yang memiliki daya tembus besar, yang berarti koefisien atenuasi dari perisai tersebut juga akan menjadi lebih kecil.
Dalam Peraturan Kepala BAPETEN nomor 08 tahun 2011, dinding ruangan untuk semua jenis pesawat sinar-X terbuat dari bata merah dengan ketebalan 25 cm (duapuluh lima sentimeter) atau beton dengan kerapatan jenis 2,2 g/cm3 (dua koma dua gram per sentimeter kubik) dengan ketebalan 20 cm (dua puluh sentimeter) atau setara dengan 2 mm (dua milimeter) timah hitam (Pb), dan pintu ruangan pesawat sinar-X harus dilapisi dengan timah hitam dengan ketebalan tertentu.
Beton  sebagai  bahan  bangunan  dapat  dibuat  dalam  berbagai  variasi. Perbedaan komposisi campuran bahan penyusun beton normal akan menghasilkan beton  dengan  kualitas  dan  harga  yang  juga  berbeda.  Penggunaan  beton  normal dengan tingkat faktor air semen yang rendah dan kuat tekan tinggi, belum menjamin kemampuannya  sebagai  penahan  radiasi  juga  tinggi.  Oleh  karena  itu  diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh hubungan antara kualitas beton normal dengan kemampuan beton sebagai perisai radiasi.
Menurut  Sutomo  (2013)  mengemukakan  bahwa,  material  perisai  radiasi adalah  beton  normal  dengan  bahan  baku  semen  portland  yang  ada  di  pasaran, agregat  kasar  dan  halus  berupa  kerikil  dan  pasir  serta  air.  Tebal  perisai  yang diperlukan untuk melemahkan intensitas radiasi pada jarak 2,00 meter dari sumber cukup tebal berkisar antara 0,85 mm sampai dengan 2,60 mm untuk timbal (Pb), atau 7,50 cm sampai dengan 21,50 cm untuk beton pada  pesawat dengan potensial puncak 100 kV dan 125 kV. Menurut Rahmawati (2011), Beton normal memiliki karakteristik yang bagus sebagai material perisai radiasi ditunjukkan oleh koefisien atenuasi  massa yang cukup besar, hampir sama dengan koefisien  atenuasi massa timbal.  Sedangkan  menurut  Fakhrurreza  (2018),  campuran  beton  untuk  perisai radiasi yang baik adalah campuran semen portland dengan jenis pasir pantai selatan karena  memiliki  nilai  koefisien  atenusi  linier  yang  tinggi  dengan  nilai  rata-rata 0,801697695 cm-1 dan nilai HVL yang rendah dengan rata-rata 0,865070204 cm
Fisnandya  Meita  Astari  et.al  (Analisis  Perbandingan  Komposisi  Pasir  Dan  Semen  Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
dibanding  pasir  lainnya.  Selain  itu  pasir  pantai  selatan  memenuhi  keriteria  kuat tekan beton yang baik.
Perbandingan  adukan  pasir  dan  semen  mempengaruhi  kekuatan  dari  hasil akhir beton tersebut. Perbedaan kualitas pasir dan komposisi campuran dapat pula mempengaruhi  sifat  dari  beton.  Menurut  Mulyati  (2015),  pada  umumnya perbandingan atau komposisi campuran beton yang digunakan untuk mutu sedang adalah  1  semen  :  2  pasir  :  3  kerikil  (1:2:3),  yang  lazim  digunakan  masyarakat. Namun  hal  ini  menimbulkan  permasalahan,  bahwa  belum  tentu  semua  jenis campuran dapat menghasilkan kuat tekan beton yang baik, karena kondisi material dasar penyusun  beton  akan mempengaruhi kuat  tekan yang dihasilkan. Beberapa paparan  diatas  menjadikan  alasan  untuk  pentingnya  melakukan  penelitian  ini karena untuk  mengetahui  ketepatan perbandingan campuran komposisi pasir dan semen yang baik sebagai perisai radiasi serta menganalisa variasi campuran yang memiliki  nilai  atenuasi  yang  tinggi  sehingga  diaplikasikan  dalam  kontruksi pembuatan dinding ruangan pesawat sinar-X.

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen untuk mengetahui konsistensi pasir pantai mulai dari pantai parangtritis sampai pantai congot sebagai bahan beton proteksi radiasi. Variable independent adalah pasir pantai dari pantai parangtritis  sampai  pantai  congot  diambil  sebanyak  6  sampel,  masing-masing sampel  dibuat  5  buah  beton.  Variable  dependent  koefisiensi  atenuasi  linier. Sedangkan variable terkontrol adalah Focus film distance (60 cm) , tegangan tabung (75 kV), mAs (arus tabung 400 mA serta waktu penyinaran 16 mSec), semen (merk tiga  roda),  jenis  pasir  (sepanjang  pasir  pantai  dari  pantai  parangtritis  sampai congot), alat cetak (ukuran 20 cm x 20 cm x 5 cm), pesawat sinar-X merk Samsung dan detektor merk RaySafe X2.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  eksperimen  dengan  membandingkan variasi  komposisi  campuran  pada  pasir  dan  semen  untuk  mendapatkan  nilai koefisien  atenuasi  linier  tertinggi  sebagai  proteksi  radiasi  yang  baik.  Tempat penelitian  dilaksanakan  di  Laboratorium  Radiologi  Universitas  ‘Aisyiyah Yogyakarta  yang  dilaksanakan  mulai  bulan  Januari  dan  selesai  pada  bulan  Juni 2020.
Alat  dan  bahan  penelitian  yang  digunakan  adalah  pesawat  sinar-X  merk Samsung model E7252X memiliki tegangan tabung maksimal 150 kV, dosimeter merk RaySafe model X2, cetakan berupa wadah dari kayu dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 5 cm dan perangkat komputer dengan aplikasi Excel. Selain itu, adapun bahan  yang  digunakan  adalah  bahan  habis  pakai  seperti  air,  pasir  pantai  selatan, semen portland composite merk tiga roda.
Hal  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  membuat  alat  cetak.  Buat  kotak kayu yang digunakan untuk mencetak beton dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 5 cm sebanyak  tujuh  buah  cetakan.  Campur  semen  dan  pasir  dengan  perbandingan  1 semen  banding  1  pasir  (1s:1p).  Ulangi  dengan  perbandingan  1s:2p,  1s:3p,  1s:4p, 1s:5p,  1s:6p  dan  1s:7p.  Masing-masing  variasi  campuran  dibuat  empat  beton. Tambahkan air secukupnya dan aduk adonan  tersebut sampai tercampur merata. Cetak  adonan  dengan  perbandingan  campuran  pasir  dan  semen  yang  sudah
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 22
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
ditentukan  kedalam  masing-masing  cetakan  kotak  kayu  untuk  membuat  beton. Tunggu  7  hari  sampai  benar-benar  kering  menjadi  beton.  Selanjutnya  beton dilepaskan dari cetakan dan ukur ketebalan beton.
Uji intensitas awal pesawat sinar-x dengan cara radiasi detektor sebanyak tiga kali  dan  catat  intensitas  awal  pesawat  sinar-x  tanpa  ada  penghalang  beton  pada lembar  form  penilaian.  Letakkan  beton  diantara  pesawat  sinar-X  dan  detektor, kemudian lakukan radiasi tiga kali pada beton. Catat intensitas radiasi setelah ada penghalang  beton  pada  lembar  form  penilaian.  Ulangi  langkah  tersebut  pada masing-masing  betonLakukan  analisis  dengan  persamaan  Dx=Do.e-µx  untuk mencari besaran nilai µ dari masing-masing beton. Selanjutnya cari ketebalan paruh (half-value layer/HVL) dengan persamaan HVL=ln2/µ pada masing-masing beton untuk dicari komposisi material paling baik dalam menahan radiasi sinar-X.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Penelitian mengenai analisis perbandingan komposisi pasir dan semen untuk mendapatkan beton yang tahan radiasi sinar-X menggunakan pengaturan FFD 80 cm  serta  faktor  eksposi  100  kV,  mA  200  dan  mAs  20.  Sebelum  menuju  tahap analisa  perhitungan  nilai  intensitas  beton,  mula-mula  perlu  dicari  nilai  intensitas radiasi  tanpa  menggunakan  beton  terlebih  dahulu  dengan  cara  melakukan  proses eksposi  langsung  terhadap  detektor  dengan  pengaturan  FFD  dan  Faktor  Eksposi yang  sudah  ditentukan  sehingga  didapati  nilai  intensitas  tanpa  penahan  sebagai berikut :
Tabel 1. Nilai Intensitas Tanpa Penahan No Nilai Intensitas (mGy) 1 2,514 2 2,517 3 2,515 Rata-rata 2,515333333
Setelah  diketahui  nilai  intensitas  tanpa  menggunakan  penahan,  maka selanjutnya dicari nilai intensitas radiasi pada setiap penahan dengan cara menaruh beton tepat diatas detektor dan melakukan eksposi dengan pengaturan yang sama seperti  tanpa  menggunakan  penahan.  Pengaturan  pengambilan  nilai  intensitas tersebut dilakukan pula pada setiap betonnya.
Setelah  didapatkan  nilai  intensitas  tanpa  penahan  dan  dengan  penahan, selanjutnya dilakukan proses analisis dengan persamaan Dx=Do.e -µx untuk mencari besaran nilai µ dari masing-masing beton.
Sebelum  menuju  ke  langkah  selanjutnya,  perlu  diketahui  cara  pengolahan campuran serta hasil analisa perhitungan dosis radiasi sinar-X yang dilakukan pada masing-masing variasi beton, sehingga dapat dilihat sebagai berikut :
1. Variasi Semen dan Pasir 1s:1p

## Gambar 1. Cetakan Beton Variasi 1s:1p
Masing-masing  beton  dengan variasi  campuran 1 semen dan 1 pasir memiliki rata-rata  ketebalan  yang  berbeda-beda  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  1 dimana beton a memiliki ketebalan rata-rata 5,45 cm, beton b memiliki ketebalan rata-rata 5,4 cm, beton c memiliki ketebalan rata-rata 5,5 cm dan beton d memiliki ketebalan rata-rata 5,425 cm.
Setiap beton tersebut selanjutnya dilakukan tahap pengambilan nilai intensitas radiasi dengan pengaturan yang sudah ditentukan sehingga didapati nilai Koefisien Atenuasi Linier dan nilai HVL sebagai berikut :
Tabel 2. Nilai Intensitas Radiasi Pada Beton Variasi 1s:1p
No. Tebal (cm) Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm -1 ) Half Value Layer (cm) 1 5,45 0,03368 0,03369 0,03329 0,791423197 0,791368726 0,793560286 0,875823685 0,875883969 0,873465057 2 5,4 0,03447 0,03466 0,03459 0,794457635 0,79343969 0,793814072 0,872478468 0,873597816 0,873185806 3 5,5 0,02972 0,0297 0,02956 0,80697098 0,807093376 0,807952457 0,858949327 0,858819068 0,857905901 4 5,425 0,03532 0,03508 0,03447 0,786306219 0,787563031 0,79079654 0,881523208 0,880116452 0,87651772 Rata-rata 0,795395518 0,871522206
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 24
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
Berdasarkan hasil pengukuran paparan radiasi pada tabel 2 diketahui bahwa nilai Koefisien Atenusai Linier keseluruhan pada variasi beton dengan komposisi 1s:1p memiliki nilai rata-rata 0,795395518 cm-1 dan nilai HVL yang didapatkan dengan nilai  rata-rata  0,871522206  cm.  Selain  itu  secara  visual  pada  beton  dengan komposisi 1s:1p memiliki tekstur yang bagus dan tidak mudah terkikis.
2. Variasi Semen dan Pasir 1s:2p
a.
b.
c.
d.
Gambar 2. Cetakan Beton Variasi 1s:2p
Masing-masing  beton  dengan  variasi  campuran 1 semen dan 2 pasir memiliki rata-rata  ketebalan  yang  berbeda-beda  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  2 dimana  beton  a  memiliki  ketebalan  rata-rata  5,4  cm,  beton  b  memiliki  ketebalan rata-rata  5,475  cm,  beton  c  memiliki  ketebalan  rata-rata  5,45  cm  dan  beton  d memiliki ketebalan rata-rata 5,6 cm.
Setiap beton tersebut selanjutnya dilakukan tahap pengambilan nilai intensitas radiasi dengan pengaturan yang sudah ditentukan sehingga didapati nilai Koefisien Atenuasi Linier dan nilai HVL sebagai berikut :
Tabel 2. Nilai Intensitas Radiasi Pada Beton Variasi 1s:1p
No. Tebal (cm)  Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm -1 ) Half Value Layer (cm) 1 5,4 0,02748 0,02746 0,0274 0,836426323 0,83656115 0,836966222 0,828700821 0,828567261 0,828166254 2 5,475 0,02788 0,02778 0,02799 0,822328955 0,822985256 0,821609737 0,842907424 0,842235235 0,843645285
3 5,45 0,02811 0,02822 0,02828 0,82459362 0,823877003 0,823487297 0,840592462 0,841323618 0,841721764 4 5,6 0,02571 0,02579 0,0258 0,818442963 0,817888177 0,81781895 0,846909574 0,847484045 0,847555783 Rata-rata 0,825248804 0,839984127
Berdasarkan hasil pengukuran paparan radiasi pada tabel 3 diketahui bahwa nilai Koefisien Atenusai Linier keseluruhan pada variasi beton dengan komposisi 1s:2p memiliki nilai rata-rata 0,825248804 cm-1 dan nilai HVL yang didapatkan dengan nilai  rata-rata  0,839984127  cm.  Selain  itu  secara  visual  pada  beton  dengan komposisi 1s:2p memiliki tekstur yang bagus dan tidak mudah terkikis.

## 3. Variasi Semen dan Pasir 1s:3p
Gambar 3. Cetakan Beton Variasi 1s:3p
Masing-masing  beton  dengan variasi  campuran 1 semen dan 3 pasir  memiliki rata-rata  ketebalan  yang  berbeda-beda  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  3 dimana beton a memiliki ketebalan rata-rata 5,375 cm, beton b memiliki ketebalan rata-rata  5,375  cm,  beton  c  memiliki  ketebalan  rata-rata  5,35  cm  dan  beton  d memiliki ketebalan rata-rata 5,275 cm.
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 26
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
Setiap beton tersebut selanjutnya dilakukan tahap pengambilan nilai intensitas radiasi dengan pengaturan yang sudah ditentukan sehingga didapati nilai Koefisien Atenuasi Linier dan nilai HVL sebagai berikut :
Tabel 4. Nilai Intensitas Radiasi Pada Beton Variasi 1s:3p
No. Tebal (cm) Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm -1 ) Half Value Layer (cm) 1 5,375 0,02967 0,02968 0,02971 0,82605101 0,825988315 0,825800358 0,839109416 0,839173107 0,839364108 2 5,375 0,02701 0,02698 0,02686 0,843526222 0,843732979 0,844562311 0,821725706 0,821524342 0,820717633 3 5,35 0,03222 0,03198 0,03198 0,81449967 0,815897178 0,815897178 0,851009775 0,849552124 0,849552124 4 5,275 0,03058 0,03051 0,03074 0,835983775 0,83641822 0,834994478 0,829139514 0,828708849 0,830121873 Rata-rata 0,830279308 0,834974881
Berdasarkan hasil pengukuran paparan radiasi pada tabel 4 diketahui bahwa nilai Koefisien Atenusai Linier keseluruhan pada variasi beton dengan komposisi 1s:3p memiliki nilai rata-rata 0,830279308 cm-1 dan nilai HVL yang didapatkan dengan nilai  rata-rata  0,834974881  cm.  Selain  itu  secara  visual  pada  beton  dengan komposisi 1s:3p memiliki tekstur yang bagus dan tidak mudah terkikis.
4. Variasi Semen dan Pasir 1s:4p
.
Fisnandya  Meita  Astari  et.al  (Analisis  Perbandingan  Komposisi  Pasir  Dan  Semen  Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
Masing-masing  beton  dengan variasi  campuran 1 semen dan 4 pasir memiliki rata-rata  ketebalan  yang  berbeda-beda  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  4 dimana beton a memiliki ketebalan rata-rata 5,35 cm, beton b memiliki ketebalan rata-rata  5,425  cm,  beton  c  memiliki  ketebalan  rata-rata  5,4  cm  dan  beton  d memiliki ketebalan rata-rata 5,35 cm.
Setiap beton tersebut selanjutnya dilakukan tahap pengambilan nilai intensitas radiasi dengan pengaturan yang sudah ditentukan sehingga didapati nilai Koefisien Atenuasi Linier dan nilai HVL sebagai berikut :
Tabel 5 Nilai Intensitas Radiasi Pada Beton Variasi 1s:4p
No. Tebal (cm) Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm -1 ) Half Value Layer (cm) 1 5,35 0,02883 0,02901 0,02886 0,83306162 0,831898239 0,83286722 0,832047911 0,833211501 0,83224212 2 5,425 0,02722 0,02736 0,02726 0,832137176 0,831191537 0,831866498 0,832972255 0,833919921 0,833243293 3 5,4 0,02757 0,02737 0,02741 0,839778378 0,841126656 0,840856214 0,825392983 0,824069925 0,824334968 4 5,35 0,02861 0,02881 0,02862 0,834493434 0,833191333 0,834428113 0,830620293 0,831918376 0,830685316 Rata-rata 0,834741368 0,830388238
Berdasarkan hasil pengukuran paparan radiasi pada tabel 5 diketahui bahwa nilai Koefisien Atenusai Linier keseluruhan pada variasi beton dengan komposisi 1s:4p memiliki nilai rata-rata 0,834741368 cm -1 dan nilai HVL yang didapatkan dengan nilai  rata-rata  0,830388238  cm.  Selain  itu  secara  visual  pada  beton  dengan komposisi 1s:4p memiliki tekstur yang bagus dan tidak mudah keropos walaupun perbedaan jumlah pasirnya lebih banyak dari pada semen.
5. Variasi Semen dan Pasir 1s:5p
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 28
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
Gambar 5 Cetakan Beton Variasi 1s:5p
Masing-masing  beton  dengan variasi  campuran 1 semen dan 5 pasir memiliki rata-rata  ketebalan  yang  berbeda-beda  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  5 dimana beton a memiliki ketebalan rata-rata 5,35 cm, beton b memiliki ketebalan rata-rata 5,3 cm, beton c memiliki ketebalan rata-rata 5,2 cm dan beton d memiliki ketebalan rata-rata 5,5 cm.
Setiap beton tersebut selanjutnya dilakukan tahap pengambilan nilai intensitas radiasi dengan pengaturan yang sudah ditentukan sehingga didapati nilai Koefisien Atenuasi Linier dan nilai HVL sebagai berikut :
Tabel 6. Nilai Intensitas Radiasi Pada Beton Variasi 1s:5p
No. Tebal (cm) Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm- 1) Half Value Layer (cm) 1 5,35 0,02744 0,02759 0,02769 0,842298014 0,841279026 0,840602774 0,822923916 0,823920672 0,824583504 2 5,3 0,02936 0,02914 0,02928 0,83748358 0,838902713 0,837998394 0,827654651 0,826254546 0,827146192 3 5,2 0,03386 0,0338 0,03398 0,832557133 0,832898205 0,831876798 0,832552089 0,832211159 0,833232976 4 5,5 0,02433 0,02483 0,02493 0,841197459 0,837498833 0,836768051 0,824000564 0,827639578 0,828362387 Rata-rata 0,837613415 0,827540186
Berdasarkan hasil pengukuran paparan radiasi pada tabel 6 diketahui bahwa nilai Koefisien Atenusai Linier keseluruhan pada variasi beton dengan komposisi 1s:5p memiliki nilai rata-rata 0,837613415 cm-1 dan nilai HVL yang didapatkan dengan nilai  rata-rata  0,827540186  cm.  Selain  itu  secara  visual  pada  beton  dengan komposisi 1s:5p memiliki tekstur yang bagus dan tidak mudah terkikis walaupun perbedaan jumlah pasirnya lebih banyak dari pada semen.
6. Variasi Semen dan Pasir 1s:6p
Gambar 6. Cetakan Beton Variasi 1s:6p
Masing-masing  beton  dengan variasi  campuran 1 semen dan 2 pasir memiliki rata-rata  ketebalan  yang  berbeda-beda  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  6 dimana  beton  a  memiliki  ketebalan  rata-rata  5,5  cm,  beton  b  memiliki  ketebalan rata-rata  5,15  cm,  beton  c  memiliki  ketebalan  rata-rata  5,45  cm  dan  beton  d memiliki ketebalan rata-rata 5,35 cm.
Setiap beton tersebut selanjutnya dilakukan tahap pengambilan nilai intensitas radiasi dengan pengaturan yang sudah ditentukan sehingga didapati nilai Koefisien Atenuasi Linier dan nilai HVL sebagai berikut :
Tabel 7 Nilai Intensitas Radiasi Pada Beton Variasi 1s:6p
No.   Tebal (cm) Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm -1 ) Half Value Layer (cm) 1 5,5 0,02614 0,02609 0,02617 0,828150813 0,828498924 0,827942266 0,836981827 0,836630152 0,837192651 2 5,15 0,03237 0,03256 0,0325 0,849378524 0,848242122 0,848600268 0,816063935 0,817157228 0,816812352 3 5,45 0,02581 0,02577 0,02579 0,838079663 0,838364248 0,838221901 0,827065983 0,826785233 0,826925639 4 5,35 0,02984 0,02923 0,02963 0,826625496 0,830486093 0,827945573 0,838526254 0,834628281 0,837189307 Rata-rata 0,835877991 0,829329903
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 30
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
Berdasarkan hasil pengukuran paparan radiasi pada tabel 7 diketahui bahwa nilai Koefisien Atenusai Linier keseluruhan pada variasi beton dengan komposisi 1s:6p memiliki nilai rata-rata 0,835877991 cm -1 dan nilai HVL yang didapatkan dengan nilai  rata-rata  0,829329903  cm.  Selain  itu  secara  visual  pada  beton  dengan komposisi  1s:6p  memiliki  tekstur  yang  mudah  terkikis  karena  perbedaan  jumlah pasirnya lebih banyak dari pada semen.
7. Variasi Semen dan Pasir 1s:7p a.
b. c. d.
Gambar 7 Cetakan Beton Variasi 1s:1p
Masing-masing  beton  dengan variasi  campuran 1 semen dan 3 pasir memiliki rata-rata  ketebalan  yang  berbeda-beda  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar  7 dimana beton a memiliki ketebalan rata-rata 5,375 cm, beton b memiliki ketebalan rata-rata  5,45  cm,  beton  c  memiliki  ketebalan  rata-rata  5,525  cm  dan  beton  d memiliki ketebalan rata-rata 5,35 cm.
Setiap beton tersebut selanjutnya dilakukan tahap pengambilan nilai intensitas radiasi dengan pengaturan yang sudah ditentukan sehingga didapati nilai Koefisien Atenuasi Linier dan nilai HVL sebagai berikut :
Tabel 8. Nilai Intensitas Radiasi Pada Beton Variasi 1s:7p
No. Tebal (cm) Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm -1 ) Half Value Layer (cm) 1 5,375 0,02847 0,02852 0,02811 0,831524703 0,831198248 0,833892241 0,833585795 0,833913188 0,831219127
Fisnandya  Meita  Astari  et.al  (Analisis  Perbandingan  Komposisi  Pasir  Dan  Semen  Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
No. Tebal (cm) Expose (mGy) Koefisien Atenuasi Linier (cm -1 ) Half Value Layer (cm) 2 5,45 0,02748 0,02798 0,02799 0,826575727 0,823267194 0,823201629 0,838576743 0,841946801 0,84201386 3 5,525 0,02563 0,02562 0,02579 0,827969708 0,828040341 0,826843323 0,837164903 0,837093492 0,838305349 4 5,35 0,02667 0,02662 0,02685 0,847618101 0,847968853 0,846360815 0,817758823 0,817420567 0,818973621 Rata-rata 0,83287174 0,832331022

## Pembahasan
Berdasarkan hasil pengukuran paparan radiasi pada tabel 8 diketahui bahwa nilai Koefisien Atenusai Linier keseluruhan pada variasi beton dengan komposisi 1s:7p memiliki nilai rata-rata 0,83287174 cm -1 dan nilai HVL yang didapatkan dengan nilai  rata-rata  0,832331022  cm.  Selain  itu  secara  visual  pada  beton  dengan komposisi  1s:7p  memiliki  tekstur  yang  sangat  mudah  terkikis  karena  perbedaan jumlah pasirnya lebih banyak dari pada semen.
Dari hasil pengolahan data di atas maka didapatkan nilai rata-rata keseluruhan variasi beton 1s:1p, 1s:2p, 1s:3p, 1s:4p, 1s:5p, 1s:6p dan 1s:7p sebagai berikut :
Tabel 9 Nilai Rata-rata Intensitas Radiasi Pada Seluruh Variasi Beton
No. Variasi Beton Nilai Rata-Rata µ (cm -1 ) HVL (cm) 1 1s:1p 0,795395518 0,871522206 2 1s:2p 0,825248804 0,839984127 3 1s:3p 0,830279308 0,834974881 4 1s:4p 0,834741368 0,830388238 5 1s:5p 0,837613415 0,827540186 6 1s:6p 0,835877991 0,829329903 7 1s:7p 0,83287174 0,832331022
Nilai rata-rata intensitas radiasi terhadap keseluruan variasi beton yang sudah didapatkan  di  atas,  selanjutnya  disajikan  dalam  bentuk  diagram  garis  sebagai berikut
Gambar 8 Diagram Garis Nilai µ dan HVL Keseluruhan Variasi Beton
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 32
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa penelitian tersebut membuktikan semakin  bertambah  komposisi  pasir  dalam  pembuatan  beton  sebagai  penahan radiasi, maka semakin bagus nilai intensitas yang didapatkan.
Untuk  menilai  bagus  atau  tidaknya  suatu  beton  sebagai  penahan  radiasi bergantung  pada  nilai  koefisien  atenuasi  yang  didapatkan.  Rahmawati  (2011) mengemukakan  bahwa,  semakin  kecil  koefisien  atenuasi  berarti  kemampuan serapannya  terhadap  sinar  radiasi  juga  semakin  rendah.  Itu  mengartikan  bahwa, semakin tinggi nilai koefisien atenuasi yang didapatkan setelah dilakukan radiasi sinar-X juga semakin tinggi daya serapan bahan tersebut terhadap sinar radiasi.
Dilihat  dari  segi  nilai  intensitas,  variasi  beton  dengan  perbandingan  1s:5p memiliki nilai yang lebih bagus dibandingkan variasi beton lainnya yang memiliki nilai  rata-rata  koefisien  atenuasi  0,837613415  cm -1 dan  rata-rata  nilai  HVL 0,827540186 cm. Dari segi visual, variasi beton dengan perbandingan 1s:1p, 1s:2p, 1s:3p, 1s:4p dan 1s:5p merupakan pencampuran dengan hasil yang bagus dimana beton-beton tersebut sangat kuat, tidak mudah retak dan tidak mudah terkikis.
Menurut  peneliti,  dari  hasil  eksperimen  yang  dilakukan  dalam  pembuatan beton sebagai penahan radiasi dengan menggunakan satu jenis  pasir, variasi beton dngan perbandingan campuran 1 semen dan 5 pasir merupakan pencampuran yang memiliki  nilai  intensitas  radiasi  yang  cukup  bagus  dan  lebih  unggul  karena  nilai rata-  rata  koefisien  atenuasi  linier  yang  didapatkan  lebih  tinggi  dibandingkan dengan beton lainnya yaitu 0,837613415 cm -1 dan rata-rata nilai HVL lebih rendah yaitu  0,827540186  cm.  Selain  itu  dari  segi  visual  pada  gambar  4.5,  tekstur  yang dimiliki  terlihat  tidak  mudah  retak  dan  tidak  mudah  terkikis.  Hal  ini  sudah  bisa dijadikan sebagai landasan komposisi campuran pasir dan semen untuk pembuatan dinding beton ruang kerja radiologi.
Dalam Peraturan Kepala BAPETEN nomor 08 tahun 2011 menyatakan bahwa, dinding  ruangan  untuk  semua  jenis  pesawat  sinar-X  yang  terbuat  dari  beton memiliki ketebalan 20 cm.  Dalam penelitian yang peneliti lakukan menggunakan beton  dengan  ketebalan  5  cm.  Oleh  karena  itu,  peneliti  menyarankan  dalam pembuatan  dinding  kontruksi  bangunan  dari  beton  dengan  menggunakan  variasi campuran  1  semen  dan  5  pasir  dengan  jenis  pasir  pantai  Selatan  harus  memiliki ketebalan 20 cm. Semakin tebal dinding yang dimiliki, maka semakin bagus dalam menahan radiasi dan semakin kuat tekstur yang dimiliki.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan adalah variasi beton dengan perbandingan  1s:5p  memiliki  nilai  yang  lebih  bagus  dibandingkan  variasi  beton lainnya dengan nilai rata- rata koefisien atenuasi linier yang didapatkan lebih tinggi yaitu 0,837613415 cm-1 dan rata-rata nilai HVL lebih rendah yaitu 0,827540186 cm. Serta dari segi tekstur dan ketahanan, variasi beton dengan 1s:1p, 1s:2p, 1s:3p, 1s:4p dan 1s:5p merupakan pencampuran dengan hasil yang bagus dimana beton- beton tersebut sangat kuat, tidak mudah retak dan tidak mudah terkikis
Fisnandya  Meita  Astari  et.al  (Analisis  Perbandingan  Komposisi  Pasir  Dan  Semen  Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)

## Saran
Dalam  pembuatan  pengolahan  campuran  beton  sebaiknya  dilakukan  di  atas bidang  yang  rata  dengan  menggunakan  alat  watherpass  supaya  beton  memiliki permukaan  yang  rata  dan  mendapatkan  ketebalan  yang  ditargetkan.  Dalam kontruksi  pembuatan  dinding  bangunan  pesawat  sinar-X  menggunakan  beton dengan variasi campuran 1 semen dan 5 pasir yang menggunakan jenis pasir pantai Selatan  harus  memiliki  ketebalan  20  cm.  Semakin  tebal  dinding  yang  dimiliki, maka  semakin  bagus  dalam  menahan  radiasi  dan  semakin  kuat  tekstur  yang dimiliki.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPETEN.    Peraturan    Kepala    PABETEN    No.8    Tahun    2011    tentang Keselamatan   Radiasi   dalam  Penggunaan  Pesawat   Sinar  X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. Jakarta: BAPETEN. 2011.
Dumyati,  Ahmad.  Analisis  Penggunaan  Pasir  Pantai  Sampur  Sebagai  Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton. Jurnal fropil. 2015. Vol. 3. Hal. 1-13.
Fakhrurreza, M., Astari, Fisnandya Meita. Desain Bangun Anti Radiasi : Analisis Jenis Pasir Lokal untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar-X. Jimed, Vol. 5, No. 1 Semarang : Poltekes Semarang. 2018
Haryati,  Endang  &  khaeriah  dahlan.    Analisis  Karakterisasi  Beton  Berat Menggunakan Pasir Besi Sebagai Perisai Radiasi Nuklir. Prosiding Seminar Nasional Fisika, Vol. IV, Oktober 2015.
Indrati,  Rini.  dkk..  Proteksi  Radiasi  Bidang  Radiodiagnostik  &  Intervensional. Magelang : Inti Media Pustaka. 2017
Korwa,junet,I.S dkk. Karakteristik Sedimen Litoral Dipantai Sindulang Satu. Jurnal pesisir dan laut tropis. 2013. Vol. 1. Hal. 48-54.
Mulyati dan Herman. Komposisi Dan Kuat Tekan Beton Pada Campuran Portland Composite  Cement,  Pasir  Dan  Kerikil  Sungai  Dari  Beberapa  Quarry  Di Kota Padang. Vol.17 No.2. Agustus 2015. ISSN : 1693-752X
Rahmawati,  Anis  dan  Ika  Setyaningsih.  Pengaruh  Faktor  Air  Semen  Pada  Beton Normal Sebagai Perisai Radiasi Sinar Gamma. Dinamika Teknik Sipil, Vol. 11, No. 1, Januari 2011. Hal. 16-21.
Rasad,  S.  Radiologi  Diagnostik.  Edisi  Kedua.  Cetakan  ke  9.  Jakarta  :  Badan Penerbit FKUI. 2015.
Supriyono  puji.  Keamanan  Peralatan  Radiasi  Pengion  Dikaitkan  Dengan Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kesehatan  di  Bidang  Radiologi Diagnostik, Vol. 1, No. 1, Tahun 2011. Soepra Hukum Kesehatan.
Sutomo.  Desain  Bangunan  Utama  Iradiator  Gamma  Kapasitas  200  kCi  Untuk Iradiasi Bahan Pangan. Pusat Rekayasa Perangkat Nuklir-BATAN. Vol. 10, No. 2, November 2013. ISSN : 1411—0296.
Syahria, Setiawati E & Firdausi KS. Pembuatan Kurva Isodosis Paparan Radiasi di Ruang Pemeriksaan Instalasi Radiologi RSUD Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Berkala Fisika. 2012 15(4):123-132.
Tjokrodimuljo, K. Teknologi Bahan Bangunan. Yogyakarta : Andi Ofset. 2015. Unfors RaySafe. Manual Book. . 2014. 03. 5001083-3
Avicenna : Journal of Health Research, Vol 7  No 1. Maret 2024 (18 - 34) 34
Fisnandya Meita Astari et.al (Analisis Perbandingan Komposisi Pasir Dan Semen Untuk Mendapatkan Beton Yang Tahan Radiasi Sinar X)
Utami,  Asih  P.,  Sudibyo  D.  S.,  dan  Fadli  F.  Radiologi  Dasar  1  Aplikasi  Dalam Teknik Radiografi, Anatomi Radiologi dan Patofisiologi (Ekstremitas Atas, Ekstremitas Bawah dan Vertebra). Magelang : Inti Media Pustaka. 2014 Winarni,Sri  dan  Budhi  handoko.  Optimalisasi  Karakteristik  Kualitas  Lead-Slag Perisai  Radiasi  Beton  Menggunakan  Metode  Grey-Taguchi  Desirability Function. Spektra : Jurnal Fisika dan Aplikasinya, Vol. 1, No. 2, Desember 2016. Hal. 171-178